New Stimuli-Responsive Block Random Copolymers and
Mohammad T. Savoji
Département de Chimie Faculté des arts et des sciences
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de
Ph.D. en chimie
Les polymères sensibles à des stimuli ont été largement étudiés ces dernières années notamment en vue d’applications biomédicales. Ceux-ci ont la capacité de changer leurs propriétés de solubilité face à des variations de pH ou de température. Le but de cette thèse concerne la synthèse et l’étude de nouveaux diblocs composés de deux copolymères aléatoires. Les polymères ont été obtenus par polymérisation radicalaire contrôlée du type RAFT (reversible addition-fragmentation chain-transfer). Les polymères à bloc sont formés de monomères de méthacrylates et/ou d’acrylamides dont les polymères sont reconnus comme thermosensibles et sensible au pH.
Premièrement, les copolymères à bloc aléatoires du type AnBm-b-ApBq ont été synthétisés à partir de N-n-propylacrylamide (nPA) et de N-ethylacrylamide (EA), respectivement A et B, par polymérisation RAFT. La cinétique de copolymérisation des poly(nPAx-co-EA1-x)-block-poly(nPAy-co-EA1-y) et leur composition ont été étudiées afin de caractériser et évaluer les propriétés physico-chimiques des copolymères à bloc aléatoires avec un faible indice de polydispersité . Leurs caractères thermosensibles ont été étudiés en solution aqueuse par spectroscopie UV-Vis, turbidimétrie et analyse de la diffusion dynamique de la lumière (DLS). Les points de trouble (CP) observés des blocs individuels et des copolymères formés démontrent des phases de transitions bien définies lors de la chauffe.
Un grand nombre de macromolécules naturels démontrent des réponses aux stimuli externes tels que le pH et la température. Aussi, un troisième monomère, 2-diethylaminoethyl methacrylate (DEAEMA), a été ajouté à la synthèse pour former des copolymères à bloc , sous la forme AnBm-b-ApCq , et qui offre une double réponse (pH et température), modulable en solution. Ce type de polymère, aux multiples stimuli, de la forme poly(nPAx-co-DEAEMA1-x)-block-poly(nPAy-co-EA1-y), a lui aussi été synthétisé par polymérisation RAFT. Les résultats indiquent des copolymères à bloc aléatoires aux
propriétés physico-chimiques différentes des premiers diblocs, notamment leur solubilité face aux variations de pH et de température.
Enfin, le changement d’hydrophobie des copolymères a été étudié en faisant varier la longueur des séquences des blocs. Il est reconnu que la longueur relative des blocs affecte les mécanismes d’agrégation d’un copolymère amphiphile. Ainsi avec différents stimuli de pH et/ou de température, les expériences effectuées sur des copolymères à blocaléatoires de différentes longueurs montrent des comportements d’agrégation intéressants, évoluant sous différentes formes micellaires, d’agrégats et de vésicules.
Mots clés : copolymères à blocaléatoires, thermo- et pH-sensible, polymérisation RAFT, copolymères à réponse variable, micelles et vésicules.
Stimuli-responsive polymers and their use in biomedical applications have been widely investigated in recent years. These polymers change their physical properties such as water-solubility, when subjected to certain stimuli, for example change in temperature or pH. The main purpose of this work is to study new diblock copolymers consisting of two random copolymers, i.e., diblock random copolymers. Polymers with well-defined structures and tunable properties have been made using reversible addition−fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization, one of the controlled radical polymerization techniques. The blocks are made of acrylamide- and/or methacrylate-based monomers, which commonly show thermo-responsiveness and hence, double stimuli-responsive behavior is shown.
First, a diblock random copolymer in the form of AnBm-b-ApBq was synthesized with N-n-propylacrylamide (nPA) and N-ethylacrylamide (EA) as A and B using RAFT polymerization. Kinetic study of the copolymerization process confirmed the controlled character of the copolymerization. The diblock random copolymers with the compositions of poly(nPAx-co-EA1-x)-block-poly(nPAy-co-EA1-y) and low polydispersity were obtained. With UV-visible spectroscopy and dynamic light scattering (DLS) we investigate their thermoresponsive characteristics in aqueous solutions. Individual blocks showed tunable cloud points, and the diblock copolymer exhibited a well-separated two-step phase transition upon heating.
Macromolecules in nature can often respond to a combination of external stimuli, most commonly temperature and pH, rather than a single stimulus. Therefore, a second type of diblock random copolymer in the form of AnBm-b-ApCq was synthesized by combining a pH- and temperature-responsive block with another, only temperature-responsive block, producing responsiveness to multiple stimuli. This polymer with the composition of poly(nPAx-co-DEAEMA1-x)-block-poly(nPAy-co-EA1-y) where DEAEMA stands for 2-diethylaminoethyl methacrylate with well-defined structure and tunable properties has also been made using sequential RAFT polymerization. The resulting diblock random
copolymer changes its physico-chemical properties, such as water-solubility, in a quite controlled manner when subjected to the changes in temperature or pH.
What happens when blocks of different lengths change their relative hydrophilicity? It is known that the relative length of the blocks in amphiphilic diblock copolymers affects the aggregation mechanism. We compared three diblock copolymers with different block and chain lengths in aqueous solution when they change their relative hydrophilicity due to the change in the external stimuli. The variation of the length and chemical composition of the blocks allows the tuning of the responsiveness of the block copolymers toward both pH and temperature and determines the formation of either micelles or vesicles during the aggregation.
Keywords: Block random copolymers, thermo- and pH-responsive polymers, RAFT polymerization, dual behavior copolymers, micelles and vesicles.
and Tasnim Kosar , Sareh : To And my parents
First and foremost, I would like to thank my advisor, Prof. Julian. X. Zhu for giving me a chance to join his group, for his guidance through my study and research, for his constant encouragement and unending enthusiasm to explore new fields. Without his guidance as a great mentor, this work would not have been possible
I would also like to thank all my committee members, Prof. Françoise Winnik, Prof. C. Géraldine Bazuin and Prof. Guojun Liu for taking their valuable time and providing great input into this work.
Then I extend my appreciation to my fellow colleagues in the research laboratory, all the post-docs and graduate students, who helped me and shared their experiences and knowledge during my Ph.D. project.
I am also very thankful to Sylvain Essiembre, Pierre Menard-Tremblay and Patricia Moraille for their generous technical support and for providing me with trainings on the instruments.
Organizations that facilitated the completion of this work through their financial support are of course thanked: natural sciences and engineering research council of Canada (NSERC), the fonds de recherche du Québec - nature et technologies (FRQNT), the groupe de recherche en sciences et technologies biomédicales (GRSTB) and the centre for self-assembled chemical structures (CSACS).
My sincere gratitude goes to my parents and all my family. It would be impossible for me to finish the Ph.D study without their endless support, encouragement, love and patience. I thank my father for teaching me good values such as hard work and appreciation for the gift of life and my mother without whom I would not be the person that I am today.
Finally, I owe a big thank you to Sareh and my lovely daughters, Kosar and Tasnim. Their love and support have made my life better in so many ways. I owe the completion of this work to their enthusiasm and fresh perspective when things looked down.
Table of contents
Résumé ... i
Abstract ... iii
Acknowledgements ... vi
List of Tables ... xi
List of Figures ... xii
List of acronyms, abbreviations and symbols ... xix
Chapter 1. Introduction ... 1
1.1 Stimuli-responsive or smart materials... 1
1.1.1 Thermoresponsive polymers ... 2
1.1.2 pH-responsive polymers ... 6
1.1.3 Multi-stimuli responsive (co)polymers ... 9
1.2 Polymer synthesis methods ... 12
1.2.1 Free radical, coordination and ionic polymerization ... 13
1.2.2 Controlled radical polymerization ... 14
1.2.3 Reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization .. 18
1.3 Poly(N-alkylacrylamide)s ... 22 1.3.1 Thermoresponsive poly(N-alkylacrylamide)s ... 23 1.3.2 Synthesis ... 25 1.3.3 Polymer architecture ... 27 1.4 Applications ... 28 1.4.1 Biomedical applications ... 29
1.5 Scope and the structure of the present work ... 31
1.6 References ... 33
Chapter 2. Block random copolymers of N-alkyl-substituted acrylamides with double thermosensitivity ... 46 Abstract ... 46 2.1 Introduction ... 46 2.2 Experimental section ... 47 2.2.1 Materials ... 47 2.2.2 Polymer synthesis ... 48 2.2.3 Polymer characterization ... 49
2.3 Results and discussion ... 51
2.3.1 Kinetics of the RAFT copolymerization of N-alkyl-substituted acrylamides ... 51
2.3.2 CPs of the random copolymers ... 54
2.3.3 Preparation of a diblock random copolymer by RAFT polymerization ... 56
2.3.4 Solution properties of copolymers and block random copolymer ... 57
2.4 Conclusion ... 61
2.5 Acknowledgments... 62
2.6 Supporting Information ... 63
2.7 References ... 66
Chapter 3. Switchable vesicles formed by diblock random copolymers with tunable pH- and thermo-responsiveness ... 72 Abstract ... 72 3.1 Introduction ... 73 3.2 Experimental ... 74 3.2.1 Materials ... 74 3.2.2 Polymer synthesis ... 75 3.2.3 Polymer characterization ... 77
3.3.1 Preparation of the polymers ... 79
3.3.2 Solution properties of the copolymers ... 81
3.3.3 Solution properties of diblock random copolymer ... 84
3.4 Conclusions ... 95
3.5 Acknowledgements ... 96
3.6 Supporting information ... 96
3.7 References ... 101
Chapter 4. Invertible vesicles and micelles formed by dually-responsive diblock random copolymers in aqueous solutions ... 107
Abstract ... 107 4.1 Introduction ... 108 4.2 Experimental ... 109 4.2.1 Materials ... 109 4.2.2 Polymer synthesis ... 110 4.2.3 Polymer characterization ... 110
4.3 Results and discussion ... 111
4.3.1 Preparation of diblock random copolymers ... 111
4.3.2 Thermo-responsiveness in aqueous solutions ... 112
4.3.3 Self-assembly of diblock random copolymers. ... 115
4.4 Conclusion ... 123
4.5 Acknowledgments ... 123
4.5 Supporting information ... 123
4.6 References ... 125
Chapter 5. Conclusions and future work ... 130
5.1 General conclusions ... 130
5.1.1 Polymer synthesis ... 130
5.1.2 Solution behavior of the polymers ... 131
5.1.3 Characterization ... 132
5.2.1 Fundamental studies on the aggregation mechanism. ... 133 5.2.2 Potential applications ... 134 5.3 References ... 138
List of Tables
Table 1.1 LCST of aqueous solutions of selected poly(N-alkylacrylamide)s ... 24 Table 1.2 LCST of aqueous solutions of selected poly(N-alkylmethacrylamide)s ... 25 Table 2.1 The chemical compositions and CP of poly(nPAx-co-EA1-x) copolymers with
different ratios of the comonomers ... 55 Table 2.2 Conversions and the compositions of mono- and diblock random copolymers. . 56 Table 3.1 Conversions and compositions of mono- and diblock random copolymers. ... 80 Table 3.2 Cloud points of individual blocks and the block copolymer at different pH values measured by UV-vis transmittance at 300 nm. ... 87 Table 3.3 Micellar properties of a diblock random copolymer poly(nPA0.8
-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) in 0.05 mg/mL aqueous solutions studied by
LLS…………. ... 90 Table 3.S1 Molar ratio of nPA and DEAEMA as a function of reaction time and conversion in RAFT polymerization using BPA as the CTA. ... 96 Table 4.1. Structural properties of mono- and diblock random copolymers. ... 112 Table 4.2. The cloud points of the diblock random copolymers. ... 115 Table 4.3. Mean diameters of self-assemblies (in nm) measured by different methods for the aqueous solutions of P1 and P2 at pH 7 and 10. ... 117
List of Figures
Figure 1.1 Phase separation of a thermo-responsive polymer which shows LCST in water. 3 Figure 1.2 PNIPAM solubility phase diagram in water. Reproduced from Ref. 10, © 1968 Taylor & Francis Group. ... 4 Figure 1.3 Common types of thermoresponsive polymers. ... 4 Figure 1.4 Transmittance of a 1.0 mg/mL aqueous solution of PnPA124-b-PNIPAM80
-b-PEMA44 as a function of temperature with heating rate of 0.1 °C/min observed at different
wavelengths. Reprinted from Ref. 22, © 2009 American Chemical Society. ... 5 Figure 1.5 Ionization processes of two representative pH-responsive polymers, PAA and PDEAEMA…. ... 7 Figure 1.6 Synthetic route for magnetic MWNTs through ATRP and electrostatic assembly with Fe3O4. Reprinted from Ref. 33, © 2006 American Chemical Society. ... 9
Figure 1.7 Schematic behavior of a double thermosensitive diblock copolymer by increasing temperature. ... 10 Figure 1.8 Schematic representation of amphiphilic block copolymer which can respond to three stimuli: pH, temperature, and redox agent. Reprinted from Ref. 45, © 2009 American Chemical Society. ... 12 Figure 1.9 Publications per year on stimuli-responsive polymers based on a SciFinder search using the keyword of “stimuli-responsive polymers” (July 2013). ... 14 Figure 1.10 General mechanism of controlled radical polymerization. ... 15 Figure 1.11 General strategies for the synthesis of telechelic polymers by NMP. Reprinted from Ref. 57, © 2011 with permission from Elsevier. ... 16 Figure 1.12 Schematic mechanism of ATRP. ... 17 Figure 1.13 Mechanism of RAFT polymerization ... 19 Figure 1.14 Guidelines for selecting a suitable RAFT agent to polymerize certain monomers. For Z, the addition rates decrease and fragmentation rates increase from left to right. For R, the fragmentation rates decrease from left to right. Dashed lines indicate partial control of the polymerization. Reprinted from Ref. 72 with permission of CSIRO publishing…… ... 20
Figure 1.15 End group transformation reactions for dithiocarbonate-terminated RAFT polymers. Reprinted from Ref. 57, © 2011 with permission from Elsevier. ... 22 Figure 1.16 General structure of poly((meth)acrylamide)s ... 22 Figure 1.17 PNIPAM with desired tacticity made by RAFT polymerization. Reprinted from Ref. 108, © 2004 American Chemical Society. ... 26 Figure 1.18 LCSTs of the random copolymers of DMA and tBA in water plotted as a function of the molar fraction of DMA. Reprinted from Ref. 19, © 1999 with permission from Elsevier... ... 27 Figure 1.19 Various structures obtained from stimuli-responsive polymer materials in the form of films and assemblies. Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Ref 116, © 2010…. ... 29 Figure 1.20 Stimuli-responsive (co)polymers. (A) Solution assemblies, micelles and vesicles. Hydrophobic and hydrophilic parts are represented by red and blue, respectively. Hydrophobic and hydrophilic encapsulated agents are shown in green and yellow, respectively. (B) surface-grafted (co)polymers. Functional groups (red triangles) are exposed in the extended form and hidden in the collapsed form of the polymer. ... 30 Scheme 2.1 RAFT copolymerization of nPA and EA for the preparation of poly(nPAx
-co-EA1−x) and further chain extension leading to a diblock random copolymer poly(nPAx
-co-EA1−x)-block-poly(nPAy-co-EA1−y) ... 49
Figure 2.1 Number-average molar mass Mn as a function of conversion of the monomers
for the RAFT copolymerization of nPA and EA at monomer ratio of 70:30 (nPA:EA). Solid line represents the theroretical molar masses calculated from Equation 2.1. ... 52 Figure 2.2 (A) Polydispersity index (PDI) and (B) semilogarithmic kinetic plot of the monomer conversion ln([M]0/[M]t) as a function of reaction time for the RAFT
copolymerization of nPA and EA in dioxane at 70 °C with a monomer ratio [nPA]:[EA] of 70:30 and [monomers]:[CTA]:[initiator] ratio of 200:1:0.1. Solid line is a linear fit to part of the data to serve as a visual guide. ... 53 Figure 2.3 The CPs of poly(nPAx-co-EA1-x) aqueous solution as a function of the mole
Figure 2.4 The SEC chromatograms of P(nPA0.7EA0.3)(macro-CTA) and P(nPA0.7EA0.3
)-b-P(nPA0.4EA0.6) (diblock copolymer). ... 57
Figure 2.5 Temperature-dependent transmittance of 1.0 mg/mL aqueous solutions of (A) P(nPA0.7EA0.3) and P(nPA0.4EA0.6), observed at a wavelength of 350 nm, and (B)
P(nPA0.7EA0.3)-b-P(nPA0.4EA0.6) at two wavelengths, 350 and 250 nm. The samples were
heated by 1 °C intervals followed by an equilibration for 20 minutes. ... 58 Figure 2.6 Temperature dependence of mean hydrodynamic diameter (Dh) and scattering
intensity obtained by dynamic light scattering at 90° angle for a 2 mg/mL aqueous solution of P(nPA0.7EA0.3)-b-P(nPA0.4EA0.6). ... 60
Scheme 2.2 Schematic illustration of the aggregation behavior of P(nPA0.7EA0.3
)-b-P(nPA0.4EA0.6) in water upon heating. (a) Molecularly soluble polymers and small micelles
below 40 oC; (b) Dehydration of the P(nPA0.7EA0.3) core at 40 oC; (c) Collapsed aggregates
at 44-53 oC; (d) Clusters above 53 oC. ... 61 Figure 2.S1 1H NMR spectra of (A) the reaction mixture of the copolymerization of nPA and EA after 90 min reaction time, and (B) the corresponding copolymer P(nPA0.7EA0.3)
after the purification. The signals from the pendant groups of the copolymer have been assigned…….. ... 63 Figure 2.S2 1H NMR spectra of the reaction mixtures of the RAFT copolymerization with
a monomer feed ratio of 70:30 (nPA:EA) at the reaction time of (A) 60 min, (B) 120 min, and (C) 150 min, with peak integration values shown at the bottom of the peaks. The compositions of the copolymers obtained is calculated to be (A) 69.1:30.1, (B) 68.4:31.6, and (C) 69.3:30.7, respectively, and correspond closely to the monomer composition in the feed. The composition of the copolymer (nPA : EA) based on the integrations of the CH3
proton signals of the propyl (0.8-1.0 ppm) and ethyl groups (1.0-1.2 ppm) (assigned in Figure 2.S1) after subtracting the contribution of the signals from unreacted monomers as estimated from the CH2 signal integrations of the monomers (3.2-3.3 ppm for nPA and
3.3-3.4 ppm for EA). ... 64 Figure 2.S3 SEC traces of poly(nPA0.7-co-EA0.3) obtained by RAFT copolymerization at
Figure 2.S4 1H NMR signals of EA methyl peak at 1.05 ppm and nPA methyl peak at 0.82 ppm in CDCl3 for (A) P(nPA0.7EA0.3) (macro-CTA) and (B) P(nPA0.7EA0.3)-b-
P(nPA0.4EA0.6) (diblock copolymer). ... 65
Figure 2.S5 Transmittance of a 1.0 mg/mL aqueous solution of P(nPA0.7EA0.3)-b-
P(nPA0.4EA0.6) as a function of temperature with continuous heating rate of 0.1 °C/min
observed at different wavelengths. ... 66 Scheme 3.1 Synthesis of dual responsive diblock random copolymer poly(nPA0.8
-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) via RAFT copolymerization of nPA and
DEAEMA followed by a chain extension with nPA and EA. ... 76 Figure 3. 1 Temperature-dependent transmittance of 0.5 mg/mL aqueous solutions of (A) poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2) at pH 10.0, (B) poly(nPA0.8-co-EA0.2) and (C) poly(nPA0.8 -co-DEAEMA0.2) at pH 7.0, observed at a wavelength of 300 nm. ... 82
Figure 3.2 Thermosensitivity of 0.5 mg/mL aqueous solution of poly(nPA0.8
-co-DEAEMA0.2) measured by UV-vis spectroscopy at 300 nm and heating rate 0.3 oC/min at
different pH values. The protonation and deprotonation of poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2)
random copolymer depending on the pH is also shown. ... 83 Figure 3.3 The cloud points of the 0.5 mg/mL aqueous solutions of poly(nPA0.8
-co-DEAEMA0.2) as a function of pH (extracted from Figure 3.2). The dashed lines are added
as visual guides. ... 84 Figure 3.4 Dual stimuli-responsive behavior and the two-step transition observed for aqueous solutions of diblock random copolymer poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2
)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) (0.05 mg/mL) at (A) pH 7 and (B) pH 10 measured by UV-vis
transmittance at 3 different wavelengths at a heating rate of 0.1 oC/min. ... 85 Figure 3.5 Representative TEM images of 0.05 mg/mL aqueous solutions of diblock copolymers deposited on copper grids at (A) pH 7, 37 °C and (B) pH 10, 25 °C, showing vesicles at both conditions. Note that the scale bars are 100 nm and 50 nm, respectively. . 86 Figure 3.6 1H NMR spectra of poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2)
Scheme 3.2 Self-assembling process of poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8 -co-EA0.2) into vesicles, and then aggregates upon heating. The images of representative
particles are taken from larger TEM and AFM images (Figures 3.5 and 3.7, respectively).91 Figure 3.7 AFM images of 0.05 mg/mL aqueous solutions of poly(nPA0.8
-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) diblock random copolymer deposited on mica at
(A) pH 10 and 25 oC, (B) pH 7 and 37 oC, (C) pH 10 and 37 oC, and (D) pH 7 and 55 oC. Note that the image width (scale) is 1.0 µm for (A) and (B), 5.0 µm for (C) and 2.5 µm for (D)…………... ... 93 Figure 3.S1 1H NMR spectra of (A) poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2)-CTA, and (B) the
corresponding chain extended diblock random copolymer poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2 )-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) in CDCl3. The assignments of the signals from the pendant
groups of the copolymer are indicated. ... 97 Figure 3.S2 SEC chromatograms of (A) poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2) (macro-CTA) and
(B) poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) (the diblock copolymer). .. 98
Figure 3.S3 The particle size distributions of the diblock random copolymer poly(nPA0.8 -co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) in water (0.05 mg/mL) at pH 10 (A) and 7
(B) as observed by DLS at 90o. The corresponding AFM images of vesicles and their aggregates are shown for each distribution. ... 99 Figure 3.S4 The “abnormal” behavior of 0.05 mg/mL aqueous solution of poly(nPA0.8
-co-DEAEMA0.2)-block-poly(nPA0.8-co-EA0.2) at pH 7 observed by UV-vis transmittance at
260 nm at a heating rate of 0.1 oC/min. At around 55 oC, a small but reproducible increase in transmittance is detected at 260 nm, which is not visible at higher detection wavelengths (300, 400, and 500 nm). No precipitation was visible to the eye in this temperature range and, hence, this shift could arise from the decrease in the number of smaller aggregates upon the collapse of poly(nPA0.8-co-DEAEMA0.2) block at temperatures above its cloud
point. As a result, the shape of the temperature-dependent transmittance graph is governed by the number and the size of the aggregates. This is evidenced by the disappearance of this “abnormal” small shift in transmittance at slightly higher detection wavelength (300 nm) and the large aggregate sizes at 55 °C determined by LLS. ... 100
Figure 4.1 SEC chromatograms of P(nPA0.8DEAEMA0.2) (macro-CTA), P1 and P2 in
DMF. Solvent signals appearing at elution volume ~20 mL are excluded. ... 112 Figure 4.2 Dual stimuli-responsive behavior observed for 0.05 mg/mL aqueous solutions of (A) P1 at pH 7, (B) P2 at pH 7, (C) P1 at pH 10, and (D) P2 at pH 10 measured by UV-vis transmittance at 2 different wavelengths at a heating rate of 0.3 oC/min. A two-step transition is observed in most of the curves. ... 114 Figure 4.3. Temperature dependence of the mean hydrodynamic diameter (Dh) obtained by
dynamic light scattering for 0.05 mg/mL aqueous solution of P1 and P2 at (A) pH 7 and (B) pH 10……….. ... 116 Figure 4.4. TEM images of 0.05 mg/mL aqueous solutions deposited on copper grids for (A) P1 at pH 7 and 37 oC, (B) P2 at pH 7 and 37 oC, (C) P1 at pH 10 and 25 oC, and (D) P2 at pH 10 and 25 oC. Please note the different scale bars for pH 7 and 10. ... 117 Figure 4.5. AFM images of aqueous solutions (0.05 mg/mL) of P1 and P2 above their CP1, deposited on mica. (A) P1 at pH 7 and 37 oC, (B) P2 at pH 7 and 37 oC, (C) P1 at pH 10 and 25 oC, and (D) P2 at pH 10 and 25 oC. ... 119 Scheme 4.1. Invertible micellization behavior of (A) P1, above, and (B) P2, below, in water by changing the temperature and pH. The representative images were taken from larger TEM and AFM images. Reversibility of the processes was evidenced by UV-vis and DLS experiments (data not shown). ... 121 Figure 4.S1 AFM image of P2 on mica at pH 7 and 47 °C corresponding to point IV in Figure 4.3A….. ... 124 Figure 4.S2. The particle size distributions for 0.05 mg/mL aqueous solutions of (A) P1 at pH 7 and 15 °C, (B) P2 at pH 7 and 15 °C, (C) P1 at pH 10 and 6 °C, and (D) P2 at pH 10 and 6 °C as observed by DLS. The temperature is below the CP1 for both P1 and P2. .... 124 Figure 4.S3. AFM images of 0.05 mg/mL aqueous solutions of P1 and P2 above their CP2, deposited on mica. (A) P1 at pH 7 and 55°C, (B) P2 at pH 7 and 55°C, (C) P1 at pH 10 and 37°C, and (D) P2 at pH 10 and 37°C. ... 125 Figure 5.1 Photographs of the 0.5 mg/mL aqueous solution of poly(nPA28-co-DEAEMA7)
Figure 5.2 The proposed mechanism for separation of the hydrophobic agent (green circles) by two step transition of the double thermoresponsive polymer. ... 136 Figure 5.3 Proposed dual behavior of surface-grafted (A) diblock random copolymer, and (B) individual random copolymers bearing active sites (spheres and triangles) ... 137
List of acronyms, abbreviations and symbols
μi mole fraction of ith monomer
AFM atomic force microscopy AIBN 2,2-azobisisobutyronitrile AM acrylamide AN acrylonitrile
ATRP atom transfer radical polymerization BMA butylmethacrylate
BPA 3-(Benzylsulfanylthiocarbonylsulfanyl)propionic acid
BPO benzoyl peroxide
CP cloud point
CTA chain transfer agent
DEAEMA 2-diethylaminoethyl methacrylate
Dh hydrodynamic diameter
DLS dynamic light scattering DMA N,N-dimethylacrylamide DMF N,N-dimethylformamide
DMP 2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanyl-2-methyl propionic acid DMSO dimethyl sulfoxide
dn/dc refractive index increments
DSC differential scanning calorimetry
DTP degenerative chain transfer polymerization EA N-ethylacrylamide
ELPs elastin-like polymers EMA ethyl methyl acrylamide Et ethyl
HEMA 2-hydroxyethyl methacrylate iPr isopropyl
ka activation rate constant
kd deactivation rate constant
ki initiation rate constant
kp propagation rate constant
LCST lower critical solution temperature LLDPE linear low-density polyethylene
MA methyl acrylate
MCTA molar mass of the chain transfer agent
MA methyl acrylate
MEMA 2-(N-morpholino)ethyl methacrylate
MMA methyl methacrylate
Mn number-average molar mass
Mw weight-average molar mass
MWNTs multiwalled carbon nanotubes
Nagg aggregation number
NMP nitroxide-mediated polymerization NMR nuclear magnetic resonance
nPA N-propylacrylamide nPr n-propyl NVC N-vinylcarbazole NVP Nvinylpyrrolidone
P2VP Poly(2-vinylpyridine) PAA poly (acrylic acid)
PDEAEMA poly(2-diethylaminoethyl methacrylate) PDEAEMA poly(2-diethylaminoethyl methacrylate)
PDMAEMA poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) PE polyethylene
PEO poly(ethylene oxide)
PGA poly(L-glutamic acid)
PHEGMA poly(hexa(ethylene glycol) methacrylate) PHEGMA poly(hexa(ethylene glycol) methacrylate) PLL poly(L-lysine)
PMMA poly(methyl methacrylate) PnPA poly(N-n-propylacrylamide) PP polypropylene PS polystyrene PtBA poly(N-tert-butylacrylamide) PVC poly(vinyl chloride) R(θ) Rayleigh ratio
RAFT reversible addition fragmentation chain transfer Rg radius of gyration
Rh hydrodynamic radius
SEM scanning electron microscopy
SEC size-exclusion chromatography SFRP stable free radical polymerization
SLS static light scattering St styrene tBA N-tert-butylacrylamide
TEM transmission electron microscopy TEMPO 2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy THF tetrahydrofuran
UCST upper critical solution temperature
UE electrophoretic mobility
VAc vinyl acetate
VBC vinylbenzyl chloride
1.1 Stimuli-responsive or smart materials
Smart materials respond to environmental stimuli by producing a particular effect, such as changing their properties, structure or composition. For example, photochromic glasses are photo-responsive materials that reversibly change their color with changes in light intensity.
Polymers responding to environmental changes have attracted great interest in polymer technology. These smart polymers have one or more properties that change in a controlled manner by external stimuli. Several reports have been published on the synthesis and application of polymers responding to stimuli that could be chemical, such as pH1, 2 and ionic strength,3 biochemical, such as enzyme4 and glucose,5 or physical, such as temperature6 and magnetic field.7 In general, a significant change in properties can be induced by a small stimulus in stimuli-responsive polymers. For instance, a complete phase separation can take place by a little change in the temperature near the cloud point of a thermo-responsive solution.
The solution properties which can be changed in response to the external stimuli include individual chain dimensions/size, secondary structure, solubility (which is studied in this work), or the degree of intermolecular association.8 The physical reasons for those responses are mostly formation or destruction of hydrogen bonding, hydrophobic effects, and electrostatic interactions, wheras chemical reasons mainly include simple reaction of the functional groups in the polymer chain, such as acid–base reactions.8
Smart polymers give promise to a large number of applications depending on the stimulus to which they respond in fields such as biomedicine, optics, electronics, diagnostics, and pharmaceutical and cosmetic formulations.8, 9
In this work, our focus is on thermo- and pH-responsive (co)polymers. Therefore, the responsiveness to these stimuli will be discussed in the next sections.
1.1.1 Thermoresponsive polymers
Thermoresponsive polymers are the most studied class of environmentally sensitive polymers. The first reported example of such polymers was poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) in 1968.10 They exhibit a phase transition (typically in aqueous solution) at certain critical temperature according to their composition. If the polymer solution exhibits one phase below a certain temperature and phase separates above it, the temperature is called lower critical solution temperature (LCST). On the other hand, systems that appear monophasic above a specific temperature and biphasic below it, are characterized by an upper critical solution temperature (UCST). The systems described in this work show LCST-like behavior which is the focus of the following sections.
Lower critical solution temperature (LCST). Polymers showing LCST behavior in aqueous solutions are soluble in water below a certain critical temperature, because hydrogen bonding between the hydrophilic segments of the polymer chain and water molecules is dominant. The LCST was first explained for the aqueous solution of PNIPAM.10 Partial displacement of water from the polymer coil occurs due to the increase in temperature, resulting in the weakening of hydrogen bonds. This increases the hydrophobic interactions in the polymer chain. As a result, the polymers collapse, aggregate and phase separate, because the intra- and intermolecular hydrogen bonds between the hydrophobic parts of polymer molecules are favored compared with the bonds to water molecules. Thermoresponsive polymer chains form the expanded coil conformation in solution, while they collapse to form compact globuli at the phase separation temperature.11
In other words, below the LCST, the enthalpy of formation of the hydrogen bonds between the polymer and the water molecules is responsible for the polymer dissolution.
When raising the temperature above the LCST, the solvent expands much more rapidly than the polymer, whose segments are covalently linked. Hence, mixing requires contraction of the solvent for compatibility of the polymer, resulting in a loss of entropy. Therefore, above the LCST, the separation is actually entropically favorable and polymer precipitates (Figure 1.1).
Figure 1.1 Phase separation of a thermo-responsive polymer which shows LCST in water.
The phase separation temperature depends on the polymer concentration. Therefore, the solubility phase diagram of the thermoresponsive polymers shows a composition dependent temperature over a wide range of concentrations as shown in Figure 1.2 for PNIPAM. LCST is the minimum point in this diagram,10 while other phase separation temperatures have been assigned by different names such as cloud point or demixing temperature.12 For simplicity, we will use the term LCST in the text.
Figure 1.2 PNIPAM solubility phase diagram in water. Reproduced from Ref. 10, © 1968 Taylor & Francis Group.
Monomers for thermoresponsive polymers. Most of the synthetic polymers with temperature-dependent phase transition behavior belong to certain types of polymers; poly(acrylamide)s, which will be the focus of this work, poly(methacrylamide)s,13 polyethers,14 poly(N-vinylamide)s,15 poly(oxazoline)s,16 and poly(phosphazene)s,17 whose structures are shown in Figure 1.3.
Figure 1.3 Common types of thermoresponsive polymers.
Aseyev et al.11 have comprehensively reviewed different types of thermoresponsive (co)polymers and have described various synthetic methods as well as aqueous solutions properties of these polymers.
Modification of LCST. The LCST of thermoresponsive polymers can be tuned by copolymerization with hydrophilic or hydrophobic monomers as reported by our group18, 19 and others.20, 21 For example, desired thermosensitivity could be achieved by copolymerization of N-alkylacrylamides with cholic acid derivatives.18 In another work, various alkylacrylamides were copolymerized to obtain the desired LCST.19 In both cases, the thermosensitivity of the copolymers depends on their chemical composition.
In addition, in a series of works by our lab, multi-step LCSTs were shown for diblock and even triblock copolymers.22, 23 In this case, the block copolymers show separate LCSTs for blocks with different compositions. For example, a three-step transition was observed for the ABC triblock copolymer from poly(N-n-propylacrylamide) (PnPA), PNIPAM, and poly(N, N-ethylmethylacrylamide) (PEMA), poly(nPA124-b-NIPAM80-b-EMA44) at long
detection wavelength in UV-vis spectra (Figure 1.4). Each transmittance step in Figure 1.4 comes from a certain block. For instance, the first transition at around 25 oC belongs to the most hydrophobic block, PnPA, and the last one at around 58 oC comes from the most hydrophilic block, PEMA. At short wavelengths (such as 250 nm), only one transition was observed due to the strong wavelength dependence of scattering (~ λ-4), which means that
shorter wavelengths (blue) are scattered more strongly than longer (red) ones.24
Figure 1.4 Transmittance of a 1.0 mg/mL aqueous solution of PnPA124-b-PNIPAM80 -b-PEMA44 as a function of temperature with heating rate of 0.1 °C/min observed at different wavelengths. Reprinted from Ref. 22, © 2009 American Chemical Society.
1.1.2 pH-responsive polymers
In pH-responsive polymers, a certain physical property, such as solubility, can be manipulated by the changes in external pH, and this response should be reversible. Regarding biomedical applications, since the pH in most tumors is significantly lower (∼ 6.5) than the pH of the blood (7.4) at 37 oC,25 pH-responsive polymers can be designed
for various potential applications, such as controlled drug delivery, industrial coatings, oil exploration, viscosity modifiers, colloidal stabilization, water remediation, etc.1, 2
Monomers for pH-responsive polymers. Polyelectrolyte is a general name for polymers containing ionizable groups either in the backbone or as pendent groups. Since ionization occurs as a result of pH change, polyelectrolytes are pH-sensitive and can be divided into two main classes: polyacids and polybases. The solubility of weak polyelectrolytes depends on the degree of ionization, which varies by changing the pH. Increasing the pH of acidic polyelectrolyte solutions, such as poly(acrylic acid) (PAA), results in deprotonation (ionization) of the carboxylic pendent groups. As a result, the solubility of the polymer chains increases because of negative charges. Inversely, the carboxylic groups protonate by decreasing the pH (below the pKa) rendering the polymer
hydrophobic and less water-soluble. On the other hand, polybases, such as poly(2-diethylaminoethyl methacrylate) (PDEAEMA), ionize and become positively charged at low pHs (below their pKa) due to the protonation of amine groups. Polymer chains become
less water-soluble by increasing the pH and neutralization of the amine groups.
Figure 1.5 shows the ionization processes of PAA and PDEAEMA as examples of polyacids and polybases, respectively.
Figure 1.5 Ionization processes of two representative pH-responsive polymers, PAA and PDEAEMA.
The diblock copolymer of polystyrene and poly(acrylic acid), PS-b-PAA, is one of the earliest and most extensively studied pH-responsive PAA-based polymeric system.1 At low pH, the polymer is water-insoluble, and with increasing pH, the ionization of PAA renders it negatively charged. As a result, the polymers self-assemble in solution and form aggregates of different morphologies, depending on the PAA block length, pH, and salt concentration. Among these morphologies, vesicles are of great interest owing to their potential applications as encapsulating agents, particularly in the fields of biomedicine and drug delivery.26 PS-b-PAA diblock copolymer vesicles were thermodynamically stable in dioxane–THF–H2O or DMF–THF–H2O solutions. The vesicle sizes can be reversibly
changed by manipulating the solvent composition, especially water content.27
Poly(2-diethylaminoethyl methacrylate), PDEAEMA is one of the polymers used in this work, so it is separately explained in this section. PDEAEMA is more hydrophobic than poly(2-diethylaminoethyl methacrylate), PDMAEMA. Hence it is water-insoluble at ambient temperature at neutral or basic pH and shows only pH-responsive, not thermo-responsive behavior.1 Also the copolymerization of DMAEMA and DEAEMA has been demonstrated 28 and in such case, the aggregation number depends on pH. Decreasing the pH results in increasing positive charge in PDMAEMA-b-PDEAEMA micelles. This gives
micelles with swelled corona, accompanied by the reduction in the aggregation number due to electrostatic repulsion. Increasing ionic strength has the opposite effect on the aggregation number because of the screening of electrostatic repulsion between the chains. At high ionic strengths, the PDMAEMA-b-PDEAEMA corona shrinks, which results in an increase in aggregation number. Block copolymerization of PDEAEMA with hydrophilic poly(hexa(ethylene glycol) methacrylate), PHEGMA, yields double hydrophilic diblock copolymers.29 The degree of ionization of PDEAEMA determines the hydrophilicity of the block copolymer. Unimers were observed at low pH due to the protonated hydrophilic tertiary amine units. However, deprotonation of the amine groups at higher solution pH makes PDEAEMA more hydrophobic, which induces the formation of micelles with PDEAEMA core and PHEGMA corona. Copolymerization of PDEAEMA with many other monomers is also reported, such as poly(ethylene oxide) (PEO),30 PS,31 poly(2-vinylpyridine) (P2VP).32 PDEAEMA has also found application for example in bio-nanotechnology, where it has been grafted on the surfaces of multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) to produce magnetic nanotubes after the assembly with negatively charged magnetic particles (Figure 1.6).33 The magnetic nanotubes were used to assemble onto the red blood cells, resulting in the separation of the cells in a magnetic field.
Figure 1.6 Synthetic route for magnetic MWNTs through ATRP and electrostatic assembly with Fe3O4. Reprinted from Ref. 33, © 2006 American Chemical Society.
The positively charged nature of PDEAEMA backbone in a comb-type copolymer with poly(L-lysine) (PLL) side chains allows binding DNA via electrostatic interaction. This system could be used as a pH-sensitive DNA carrier.34
1.1.3 Multi-stimuli responsive (co)polymers
Multi-stimuli responsive (co)polymers can be prepared either using a dually responsive monomer to make, for example, a pH- and thermo-responsive homopolymer or by copolymerizing one stimuli-responsive monomer with another one. As an example of the first system, PDMAEMA is a double stimuli-responsive polymer, with LCST values between 32-52 oC, depending on the solution pH. An example of the second system would be a diblock copolymer, where the blocks are amphiphilic and show responsiveness to different stimuli. This type of double-stimuli responsive polymers include copolymers of different monomers, each responsive to a certain stimulus.
Amphiphilic diblock copolymers. Amphiphilic block copolymers contain both hydrophobic and hydrophilic segments and can be made by joining two blocks of individual polymers. Hence, they have affinity for two different types of environments and can self-assemble in solution to form aggregates of varying shapes and sizes. Moreover, stimuli-responsive amphiphilic copolymers have been extensively studied and they are briefly explained in the next paragraphs.
Thermoresponsive amphiphilic copolymers can be made in two ways:
(1) Block copolymerization of a hydrophobic polymer with a thermoresponsive monomer. An example of such system is PNIPAM-b-PS.35 This polymer is amphiphilic below the LCST of PNIPAM, while above the LCST both blocks are hydrophobic and insoluble in water.
(2) Block copolymerization of properly selected monomers to give blocks bearing different LCSTs in a double thermosensitive diblock copolymer. Typical behavior of this type of copolymer is shown in Figure 1.7 supposing that LCST1 < LCST2.
Figure 1.7 Schematic behavior of a double thermosensitive diblock copolymer by increasing temperature.
At temperatures below the LCSTs of both blocks, the diblock copolymer is completely water-soluble. Increasing the solution temperature above the first LCST makes one block insoluble while another block is still soluble in water. This makes the system amphiphilic.
Further increase in temperature above the second LCST results in completely insoluble material. This behavior has been reported by several research groups.36, 37, 38
Several reports have described the synthesis of dually responsive block copolymers using responsiveness to pH and temperature.39, 40, 41, 42 PAA-b-PNIPAM is an example of a diblock copolymer composed of a pH- and thermoresponsive homopolymers.43
P2VP-b-PDMAEMA is sensitive to temperature, ionic strength, and pH. Micelles consist of hydrophobic P2VP core surrounded by protonated PDMAEMA corona at pH 6, and their size decreases when the ionic strength of the solution is increased by the addition of NaCl. At higher pH, hydrophobic P2VP remains in the core of the micelles surrounded by uncharged PDMAEMA corona. These micelles are not sensitive to ionic strength, but they precipitate by increasing the temperature above the LCST of PDMAEMA (ca. 40 °C).44
By introducing redox-sensitive bonds into the structure of pH- and thermo-responsive polymer, Klaikherd et al.45 synthesized a triple stimuli-sensitive block copolymer consisting of acid-sensitive tetrahydropyran (THP)-protected 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and temperature-sensitive PNIPAM with an intervening disulfide bond as the redox-sensitive site (Figure 1.8).
Figure 1.8 Schematic representation of amphiphilic block copolymer which can respond to three stimuli: pH, temperature, and redox agent. Reprinted from Ref. 45, ©
2009 American Chemical Society.
1.2 Polymer synthesis methods
Synthetic polymers are classified according to the preparation method. If the reaction mechanism involves free-radicals or ion groups, and the monomers are added to the chain one at a time only, the polymer is a chain-growth polymer. On the other hand, if the reaction mechanism proceeds through functional groups of the monomers with the possibility of combination of monomer chains with one another directly, the polymer is called a step-growth polymer. Chain-growth polymers are usually made of unsaturated monomers having a double bond between carbon atoms, while step-growth polymers are produced from monomers bearing two or more functional groups, which can react together to form covalent links between repeating units such as ester or amide links.
Since only chain-growth polymers are synthesized in this work, the focus here will be on different types of chain polymerization.
1.2.1 Free radical, coordination and ionic polymerization
There are three significant stages taking place in chain polymerization: initiation (birth), propagation (growth), and termination (death).
Free radical polymerization is the most common type of chain-growth polymerization reaction.46 The polymerization in this method is initiated by a free radical, which is a species containing an unpaired electron. The polymer chain is made by the addition of this free radical to an unsaturated monomer to catch one electron. Then, another free radical will be produced and its reaction continues to grow the polymer chain. We can consider the double bond as a potential site for opening to two single bonds.
Coordination polymerization is another type of chain polymerization, in which initiation takes place on a catalytic surface, and the monomer adds to a growing macromolecule through an organometallic active center. Although this polymerization technique was first developed in the 1950s, the reaction mechanism is still poorly understood, especially in heterogeneous Ziegler-Natta catalysts based on titanium tetrachloride and aluminum alkyl co-catalyst.47 This method produces linear and high molar
mass polymers, including commercially important high-density polyethylene (HDPE), linear low-density polyethylene (LLDPE). Polymers with specific tacticity can be obtained by this method, such as isotactic polypropylene (i-PP).
The two above-mentioned methods produce a dead polymer chain, which is not capable of chain growth by the addition of another monomer (living polymerization).
Ionic polymerization is initiated by an ionic species, which can be either anion or cation, and the polymerization is called anionic or cationic according to the initiation method. Anionic polymerization was first done by Szwarc48 in 1956 as the first example of living polymerization. In ionic polymerization, the charge is transferred from ionic initiator to a monomer to make it reactive. This reactive monomer will react similarly with other monomers to form a polymer. Ionic polymerizations produce well-defined polymers with precise and predetermined molar masses capable of chain extension after the polymerization is complete. However, it suffers from two main disadvantages:49 (i) only a narrow range of monomers, excluding functionalized monomers, could be polymerized
with this method, and (ii) special precautions are required, such as high purity of chemicals and stringent measures to avoid air and moisture.
1.2.2 Controlled radical polymerization
Due to the difficulties and limitations of living polymerization methods, the investigation of structure-dependent properties of polymers was limited until the last two decades. Especially stimuli-responsive polymers, whose properties are quite structure-dependent, made very slow progress.50 Feasible methods to make well-defined polymers began to emerge during the 1980s and progressed very rapidly in the 1990s.51 Figure 1.9 demonstrates the advances in the research of stimuli-responsive polymers by the exponential increase in the number of publications after the emergence of controlled radical polymerization techniques.
Figure 1.9 Publications per year on stimuli-responsive polymers based on a SciFinder search using the keyword of “stimuli-responsive polymers” (July 2013).
Some of the most recent polymerization methods are controlled radical polymerization, and they benefit from the advantages of both free radical polymerization and conventional ionic polymerization, i.e., they are easy to conduct for a wide range of vinylic monomers and can produce well-defined (block co)polymers.
Controlled radical polymerizations can be classified according to the nature of the X species in Figure 1.10. Three main classes of controlled radical polymerizations are nitroxide-mediated polymerization (NMP), atom transfer radical polymerization (ATRP), and reversible-fragmentation chain transfer (RAFT).
The general mechanism of controlled radical polymerization is shown in Figure 1.10. The rate constant for deactivation (kdeact) needs to be much higher than the activation rate
constant (kact) to keep termination reactions at a minimum. It means that the growing Pn
chain is rapidly trapped in the deactivated state by species X, which is typically a stable radical (as in NMP), an organometallic species (as in ATRP), or a thiocarbonate (as in RAFT). The dormant species are activated again to reproduce the growing sites.
Figure 1.10 General mechanism of controlled radical polymerization.
Fast initiation and negligible termination reactions result in the continuous growth of polymer chains during the propagation. In this mechanism, the growing radicals mainly react with X, which is present at thousands of times higher concentration, rather than with themselves. This kind of polymerization is also called “living” radical polymerization, but it is not truly living, because coupling of the radicals, which leads to the termination of the polymerization, cannot be completely avoided.
The first two methods will be briefly introduced, and RAFT polymerization used in our work will be explained more in the next section.
Nitroxide-mediated polymerization (NMP) is also called stable free radical polymerization (SFRP),52 and it is historically the first method applied to make various
well-defined polymers, such as polyacrylates, using nitroxides and alkoxyamines as a radical trapping agent.53 This method can polymerize vinyl monomers into moderately
uniform polymers with relatively low molecular weights. This method was first proofed experimentally in the work of Georges et al. in 1993.49, 54
Traditional NMP is initiated by a thermal initiator, such as 2,2-azobisisobutyronitrile (AIBN) or benzoyl peroxide (BPO), in combination with a relatively stable radical nitroxide, such as 2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy (TEMPO), as a control agent.54 NMP is based on reversible deactivation of the growing chain end by a nitroxide. Homolytic cleavage produces again the propagating radical and the nitroxide species (as the X in Figure 1.10).
The main parameter controlling the NMP is the molar ratio of the initial concentration of the nitroxide and the initial concentration of the initiator, [nitroxide]0/[initiator]0.55
Actually, the only factor that affects the polymerization kinetics is the excess TEMPO remaining in the solution after the initiation.56 To control this ratio, an alkoxyamine initiator was developed to provide a unimolecular initiation system. It decomposes to produce equal amounts of initiating radical and nitroxide. If either the initiating chain end or the nitroxide mediated chain end is properly functionalized, telechelic polymers can be obtained by the reaction of the terminal functional group (Figure 1.11).57 By definition, telechelic polymers are macromolecules with functional groups at both ends, which can be used for further polymerization or other reactions.
Figure 1.11 General strategies for the synthesis of telechelic polymers by NMP. Reprinted from Ref. 57, © 2011 with permission from Elsevier.
Atom transfer radical polymerization (ATRP) is also called transition metal-catalyzed living radical polymerization.51 This method was discovered by two research groups, Matyjaszewski and Sawamoto, at the same time in 1995.58, 59 However, this method was not well developed until 2001.51 The method utilizes a redox process of a transition metal complexes, most commonly those of Cu(I). The initiating system includes a halogenated compound as an initiator and a transition metal complex as a catalyst.60 Percec et al.61 used a non-transition metal salt, Na2S2O4, to catalyze the polymerization of vinyl
chloride initiated with iodoform.
Also ATRP is controlled by the equilibrium between active (Pn*) and dormant chain
(PnX) (Figure 1.10). The reaction proceeds with first-order kinetics60 involving reversible
homolytic cleavage of a carbon–halogen bond in the redox reaction between the metal complex (MtnLY) and alkyl halide (R–X) as the dormant species,62 illustrated in Figure 1.12.
Figure 1.12 Schematic mechanism of ATRP.
As stated before, kdeact in this mechanism is much higher than kact, and therefore, most
of the chains are present in the dormant state (Pn–X).
There are several routes to make telechelic polymers by ATRP.57 The most convenient method is to use a functionalized initiator (RX in Figure 1.12) with63 or without64
protection. Another route involves the reaction of the terminal halide group by nucleophilic substitution to reach the desired functionality.65
1.2.3 Reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT)
RAFT polymerization, first discovered in 1998,66 is one of the most recent and most efficient methods among the controlled radical polymerization techniques, because it tolerates various functionalities, such as amides, amines, acidic groups, as well as vinyl acetate and its derivatives. A large variety of monomers and solvents, even water, can be used in RAFT polymerization.67 It can also be used in heterogeneous media, using techniques such as emulsion polymerization,68 surfactant-free emulsion polymerization
with macro-RAFT agents as stabilizers,69 suspension polymerization,70 and non-aqueous
dispersion polymerization in organic solvents.71
Mechanism of RAFT polymerization. There are numerous reviews on the mechanism and kinetics of RAFT.72, 73, 74 The RAFT mechanism proposed in Figure 1.13 is based on the addition–fragmentation equilibrium.74
Figure 1.13 Mechanism of RAFT polymerization
As shown in Figure 1.13, the initiation process and radical termination mechanism are similar to conventional radical polymerization. In the early steps, propagating macroradicals (Pn•) add to the carbon-sulfur double bond of a RAFT reagent [RSC(Z)=S]
with an addition rate constant ka. The intermediate radical yields again the reactants (k-a) or
it fragments into another initiating (macro)radical (R•) and polymeric thiocarbonylthio compound [PnS(Z)C=S] with a fragmentation rate constant kf. The reaction of this radical
(R•) with monomer (M) leads to a new propagating radical (Pm•), which participates again
equilibrium with the previous propagating chain (Pn•). This way, the equilibrium
between dormant [PnSC(Z)–SPm]• and active species (Pn• and Pm•) is established. The
product of these reactions is a polymer chain with thiocarbonylthio end group, which can be isolated and used to continue the reaction, if needed.
Choice of RAFT agents. A variety of thiocarbonylthio RAFT agents (ZC(=S)SR) has been reported.75, 76, 77 Both R and Z groups of a RAFT agent should be carefully selected to provide appropriate control over the polymerization.
Generally, the RAFT agent should have a reactive C=S bond for the fast addition and a loose S–R bond to accelerate the fragmentation. Reinitiation should also be faster than propagation to ensure the simultaneous growth of the chains. Therefore, the free radical leaving group R• should be more stable than Pn•, it should be a good leaving group, and it
should also mimic the propagating radical. Z influences the stability of the thiocarbonylthio radical intermediate and should be chosen according to the reactivity of the monomer. Hence, a certain RAFT reagent is effective for a particular polymerization.72, 73, 74 Figure 1.14 shows the guidelines for selecting a suitable RAFT agent to polymerize certain monomers.
Figure 1.14 Guidelines for selecting a suitable RAFT agent to polymerize certain monomers. For Z, the addition rates decrease and fragmentation rates increase from left to right. For R, the fragmentation rates decrease from left to right. Dashed lines indicate partial control of the polymerization. Reprinted from Ref. 72 with permission
Initiators. Organic initiators, typically azo compounds with the decomposition temperature (Tdecom) of 25-80 oC or peroxides (Tdecom > 90 oC), are extensively used for
RAFT polymerization. In general, the molar ratio [RAFT agent]:[initiator] should be >10:1 to have control over the molecular weight.72 It should be noted that dead chains are produced from the generated radicals at the initiation stage. However, the majority of the chains will be initiated by R and terminated by the thiocarbonylthio group and hence, they are able to initiate RAFT polymerization with another monomer to produce block copolymers.
Telechelic polymers made by RAFT polymerization. The polymer chains prepared by RAFT polymerization have R and Z groups of the RAFT agent at their two ends.
To obtain functionalized polymer chains by RAFT polymerization, the functionality can be incorporated in the RAFT agent as R and/or Z, i. e., by using a functional RAFT agent. Various functional RAFT agents have been synthesized so far with a wide range of functional end groups, such as OH,78 COOH,79 CHO,80 pyridyl,81 N3,82 alkyne,83 peptide84
Another possible route includes the transformation of the chain end CTA into a desired functional end group. Many researchers are interested in the processes for CTA end group removal or post-modification of the polymer chains. The main reactions for the end group modification include hydrolysis,85 radical-induced reductions,86 aminolysis87 and
metal-assisted reduction,88 which are summarized in Figure 1.15 for dithiocarbonate-terminated
Figure 1.15 End group transformation reactions for dithiocarbonate-terminated RAFT polymers. Reprinted from Ref. 57, © 2011 with permission from Elsevier.
Acrylamide is highly water-soluble vinyl monomer prepared by microbial hydrolysis of acrylonitrile using nitrile hydratase as a catalyst.89 However, N-alkyl-substituted (meth)acrylamides, with the general structure shown in Figure 1.16, are made by reacting (meth)acryloyl chloride with the corresponding alkylamines.90
1.3.1 Thermoresponsive poly(N-alkylacrylamide)s
As mentioned previously, there are a huge number of thermo-responsive polymers. Among them, poly(N-alkylacrylamide)s are the most studied type, because they can provide a wide range of LCST values, and they are stable at both acidic and basic environments. The first and most widely studied neutral monomer for water-soluble thermoresponsive polymer is N-isopropylacrylamide (NIPAM).9, 10, 11 The resulting polymer, PNIPAM shows the LCST of ∼32 oC in water, near the physiological temperature
(37 oC). On the basis of literature, PNIPAM itself has been studied as much as all other types of thermosensitive polymers together, and it is often used as a model polymer for phase transition studies.91, 92
Since the advent of PNIPAM in 1968,10 many synthetic advances have appeared in making thermosensitive poly(N-alkylacrylamide)s. In contrast to numerous reports on PNIPAM, little work has been done on other thermo-responsive poly(N-alkylacrylamide)s. Some of the synthesized poly(N-alkylacrylamide) homopolymers with their LCSTs are listed in Table 1.1. They have different substituents on the nitrogen that affects their solution behavior. Smaller substituents such as H and methyl group (Me) in soluble PAA and poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA) do not induce LCST in aqueous solutions below 100 °C, while the more sterically hindered groups, such as butyl in all its isomeric forms, make the polymer insoluble in water because of their hydrophobicity. Other polymers are between these two extremes: by increasing the hydrophobicity of the substituents, the hydrophilicity of the polymer decreases and the LCST decreases accordingly, down to the LCST of PnPA at ~23 oC.
Table 1.1 LCST of aqueous solutions of selected poly(N-alkylacrylamide)s
Full name R1 R2 LCST (oC) Method, ref
Poly(acrylamide) H H soluble 19
Poly(N, N-dimethylacrylamide) CH3 CH3 soluble 19
Poly(N-ethylacrylamide) H CH3CH2 73 DSC93 74 Turbidimetry94 82 DSC19 Poly(N, N-ethylmethylacrylamide) CH3 CH3CH2 70 UV23 Poly(N-cyclopropylacrylamide) H 57 Turbidimetry94 Poly(N-acryloylpyrrolidine) 51 Turbidimetry95 Poly(N-isopropylacrylamide) H CH(CH3)2 32 Turbidimetry92 36 UV23 Poly(N, N-diethylacrylamide) CH3CH2 CH3CH2 29 UV96 32 UV,23 DSC19 Syndiotactic is insoluble 97 Poly(N-n-propylacrylamide) H CH3CH2CH2 22.5 SLS98 25 UV23 Poly(N-acryloylpiperidine) 4 UV99 Poly(N-tert-butylacrylamide) H CH3C(CH3)2 insoluble 19
The values reported in Table 1.1 for a single polymer might vary in literature, because the LCST depends on factors such as determination method, molecular weight, and tacticity
of the polymer. Although poly(acrylamide)s are studied in this work, a list of their thermo-responsive analogous, poly(methacrylamide)s, is also shown in Table 1.2.
Table 1.2 LCST of aqueous solutions of selected poly(N-alkylmethacrylamide)s
Full name R1 R2 LCST (oC) Method, ref
Poly(methacrylamide) H H soluble 94 Poly(N-ethylmethacrylamide) H CH3CH2 67 Turbidimetry94 Poly(N-isopropylmethacrylamide) H CH(CH3)2 44 Turbidimetry92 Poly(N-cyclopropylmethacrylamide) H 59 UV100 Poly(N-(L)-(1-hydroxymethyl)propylmethacrylamide) H 30 Turbidimetry101 Poly(N-n-propylmethacrylamide) H CH3CH2CH2 28 UV100
Before the discovery of controlled radical polymerization techniques, most of the synthetic poly(N-alkylacrylamide)s were prepared by free radical polymerization, because the slightly acidic amide proton of monosubstituted (N-alkylacrylamide)s inhibits anionic polymerization. As an exception, the polymerization of monomers by living anionic polymerization has been possible for disubstituted (N-alkylacrylamide)s102 and for monosubstituted monomers with protected active hydrogen.103 Isotactic PNIPAM obtained by this method showed much lower solubility in water than atactic PNIPAM synthesized by free radical polymerization.50
The discovery of living radical polymerization of (N-alkylacrylamide)s104 had a revolutionary effect on the study of such systems. Since then, poly(N-alkylacrylamide)s have been synthesized by ATRP,105 NMP,106 and RAFT.107 In addition to molecular weight and PDI, tacticity of the polymers can also be controlled by these methods.108 Figure 1.17 shows the structure of a diblock copolymer made by RAFT polymerization from PNIPAM in which the difference between two blocks is in their tacticity of the PNIPAM.108
Figure 1.17 PNIPAM with desired tacticity made by RAFT polymerization. Reprinted from Ref. 108, © 2004 American Chemical Society.
The work done in our lab23 is one of the most extensive studies on the RAFT polymerization of N-alkyl-substituted acrylamides. This study covers a wide range of mono- and disubstituted poly(N-alkylacrylamide)s from soluble poly(N,N-dimethylacrylamide) to insoluble poly(N-n-butylacrylamide) with the molar masses of ca. 10 kDa. Polymerizations were conducted at 70, 80, and 90 oC using
2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanyl-2-methyl propionic acid (DMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), and AIBN as the RAFT agent, solvent and initiator, respectively. Well-defined polymers with narrow PDIs were obtained in reaction times of up to 180 min. However, longer reaction time (higher conversion) at elevated temperatures caused an increase in the PDI. Our study revealed that although the disubstituted (N-alkylacrylamide) monomers were better controlled than the monosubstituted counterparts under the same polymerization conditions, monosubstituted monomers resulted in successful chain extension to yield block copolymers. The reason for the better control of disubstituted monomers is the stronger electron-donating effect leading to higher reactivity and more stable intermediate radicals. On the other hand, their relative high chain transfer constants caused the better blocking ability of monosubstituted poly(N-alkylacrylamide) macro-CTAs.
1.3.3 Polymer architecture
Random copolymers. Although poly(N-alkylacrylamide)s produce a wide range of LCSTs (Table 1.1), there is a need for more tunable LCSTs for particular applications. Making random copolymers is a convenient way to have control over the LCST. For example, N,N-dimethylacrylamide (DMA) and N-tert-butylacrylamide (tBA) can be copolymerized to produce thermoresponsive copolymers with desired LCST19 (Figure 1.18) even though their corresponding homopolymers, PDMA and PtBA, would be soluble and insoluble, respectively.
Figure 1.18 LCSTs of the random copolymers of DMA and tBA in water plotted as a function of the molar fraction of DMA. Reprinted from Ref. 19, © 1999 with
permission from Elsevier.
Block copolymers. As mentioned above, living radical polymerization methods provide a facile way to synthesize block copolymers with controlled molecular weight and narrow PDI. Block copolymers consisting of poly(N-alkylacrylamide) attached to a more hydrophilic block such as acrylamide109 or hydrophobic block such as PS110 can produce amphiphilic polymers which form micelles in block-selective solvents.
Block copolymers of N-alkyl-substituted acrylamides are also possible. As indicated earlier, an extensive library of block copolymers of various poly(N-alkylacrylamide)s with different hydrophilicities in blocks has been made in our lab using RAFT polymerization.
Diblock copolymers are expected to show a two-step thermally induced self-assembly, as shown in Figure 1.7. A three-step temperature transition can be observed (Figure 1.4) for an ABC triblock copolymer with the composition P(nPA124-b-NIPAM80-b-EMA44).22 A
tetrablock copolymer PnPA129-b-PNIPAM52-b-PEMA63-b-PDMA184 was also prepared
with low PDI (<1.25) and studied for its solution behavior.23
Other structures of polymers. Various architectures from poly(N-alkylacrylamide)s have been investigated so far. Kotsuchibashi et al.111 made block copolymers consisting of random segments. Highly branched dendrimers with hollow cores and dense shells with NIPAM segments were made by You et al.112 Lambeth et al.113 prepared star block copolymers with the PNIPAM as the thermo-responsive interior block and PDMA as the water-soluble exterior block. Highly branched PNIPAM was made by Carter et al.114 for use in protein purification. Tsuji et al115 grafted PNIPAM and its copolymers with PAA on a St-VBC core to make “hairy particles” using living radical graft polymerization. Successful grafting was observed using scanning electron microscopy (SEM).
Developments in controlled polymerization techniques allow for the synthesis of polymers with well-defined architectures, reproducible molecular weights, low polydispersities, and end-group fidelity. These properties applied to stimuli-responsive polymers have opened the door to a wide range of promising applications in various fields. The majority of possible applications for these materials are in biomedicine, which are briefly explained in the following paragraphs, and the reader is referred to the numerous reviews in this field. Stuart et al.116 reviewed different architectures derived from stimuli-responsive polymers in two-dimensional (films) and three-dimensional (assemblies) systems and how these systems can be used in selected applications. As shown in Figure 1.19, two-dimensional films may include polymer brushes, multilayered films made of different polymers (LBL), hybrid systems that combine polymers and particles, thin films of polymer networks, and membranes that are thin films with channels/pores. On the other hand, micelles, nanogels, capsules and vesicles, core–shell particles, hybrid